416 STJLBITE. 



STILBITE. Desmin; Hausmann. Strahl-Zeolith ; Werner. Ra- 

 diated Zeolite; Jameson. Prismatoidischer Kuphon-Spath; Mohs. 



Prisme rhomboïdal droit de 94°16'. 



b : h :: 1000 : 553,767 D = 732,938 d=. 680,294. 



ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. ANGLES CALCULÉS. ANGLES MESURÉS. 



mm 94°46' » [~ *p b m \ 32°0' 131 "59' Lévy 



mh l 137°8' » _ pm 90° 



*mg 1 132»52' 133°30'? Phillips. 



gW 90» >, F **» «3-0' 



|_ ôi«'5'^.-4U°0'c6té 115° Dx. 



a 1 A 1 <I29°9' » p ?1J ia 1 2o»22' 120°30' 



L P hl 90 ° » |_ 6HS6i«'449M6'avant 118°50' 



e 2 ' 3 g 1 \ 38°3b' 1 39° à 1 41 ° Dx. e 2 ' 3 6 ira 1 45° 1 6' I 47° env. Dx 



Phill. 

 Phill. 



Combinaisons de formes observées : h i g t ¥ n \ h i g i pb i/i ; mh l g 1 

 pb l/ \ fig. 200 pi. XXXIV; h' g 1 b m e 2/3 . Les faces h 1 et g 1 sont 3triées 

 parallèlement a leur intersection ; p est quelquefois ondulée ; b u ' 2 

 est souvent raboteuse par suite des enchevêtrements des nombreux 

 individus dont se compose chaque cristal ; e- /3 , que j'ai découverte 

 sur de petits cristaux accompagnant la datholite de Bergen Hill, est 

 brillante mais peu unie, et ne fournit que des mesures imparfaites; 

 a 1 n'est connue que comme face d'assemblage des macles. Les 

 cristaux sont souvent aplatis suivant g 1 . Macles très-rares par ac- 

 colement de deux individus suivant une face a 1 . Clivage parfait 

 suivant^ 1 ; traces suivant h*. Cassure inégale. Transparente; se- 

 mi-transparente ou translucide. Double réfraction assez énergi- 

 que. Plan des axes optiques parallèle a g 1 . Bissectrice négative 

 perpendiculaire à la base. Dispersion des axes assez notable; 

 P < v. J'ai trouvé sur une plaque extraite d'un cristal des Féroë : 

 2E = 51°10' ray. rouges, 52° environ ray. bleus. La très-grande 

 facilité du clivage parallèle a g 1 rend presque impossible le travail 

 des plaques normales a la bissectrice. Eclat vitreux; nacré sur g 1 . 

 Incolore; blanche; rouge de chair ou rouge foncé; jaune de di- 

 verses nuances ; brune. Poussière blanche. Fragile. Dur. =■ 3,5 

 à 4. Dens*. = 2,09 à 2,20. 



Les expériences de M. Damour onL montré que la stilbite des 

 Féroë, en cristaux transparents, perdait 3,6 p. 100 d'eau après un, 

 mois d'exposition dans l'air sec, et qu'elle reprenait un peu plus que 

 son poids primitif après deux jours passés à l'air, libre. Le miné- 

 ral perd 1,3 p. 100 à 100° et 13 p. 100 a 150°; après cinq jours d'ex- 

 position à l'air libre, la perte se réduit a 3,1 p. 100 et elle reste in- 

 variable pendant plusieurs jours. A 170°, la perte est de 16,2 p. 100 

 et elle se réduit a 9,2 p. 100 au bout de quinze jours d'exposition à 



